225 



wand an Zeit rechtfertigen , welche das Aussuchen von etwa 

 1500 Kryställchen, im Gewichte von Gr., erheischte. 



Krystallsystem hexagonal. Die Formen prismatisch, durch 

 die matte Basis begrenzt. Die Kanten zwischen Prisma und 

 Basis zuweilen durch ein Diehexaeder abgestumpft. 



Gemessen die Neigung des Dihexaeders zum Prima = ca. 

 111° 50' daraus das Axenverhältniss a (Seitenaxe) : c (Ver- 

 ticalaxe) « 2,88: 1. 



Dihexaeder-Endkante ±& 158° 34' her. 

 „ Seitenkante «= 43° 40' ber. 



Die angegebenen Axenwerthe und Winkel sind nur als 

 ungefähre Annäherungen zu betrachten. Die Flächen des 

 Prismas vertical gestreift, zuweilen fast cylindrisch gerundet. 

 Farblos, wasserhell. Härte etwa gleich Feldspath. Spec. Gew. 

 = 2,60. Nur sehr schwierig vor dem Löthrohr schmelzbar. 

 Selbst beim heftigsten Glühen zeigt sich kein Glühverlust. 

 In Chlorwasserstoff- wie in Salpetersäure unter Abscheidung 

 gallertartiger Kieselsäure zersetzbar. Die salpetersaure Lösung 

 giebt mit salpetersaurem Silber eine starke Fällung von Chlor- 

 silber, die Lösung in Chlorwasserstoffsäure nur eine geringe 

 Fällung mit Chlorbaryum. Zunächst wurden durch eine qua- 

 litative Prüfung sämmtliche, von Scacchi angegebenen Bestand- 

 teile bestätigt. Die quantitative Analyse, zu welcher nur 

 j-q Cr. reinster Substanz zur Verfügung stand, ergab: 



Kieselsäure . 



. 33,0 



Thonerde . . 



. 29,0 



Kalk . . . 



. 11,2 



Kali . . . 



. 11,5 



Natron . . 



. 8,7 



Chlor . . . 



. 9,1 



Schwefelsäure 



. 1,7 





104,2 



Denken wir uns das Chlor mit Natrium verbunden (9,1 Cl 

 -f- 5,9 Na; dieses letztere entsprechend 8,0 pCt. Na 2 0) so 

 vermindert sich der Ueberschuss der Analyse auf 2,1 pCt. und 

 wir erhalten neben 5,9 Na noch 0,7 pCt. Natron. Die in der 

 Analyse angegebene Natronmenge wurde in Gemeinschaft mit 

 dem Kali als Sulfat gewogen und durch Subtraction des 

 aus dem Kaliumplatinchlorid berechneten Kali's bestimmt. 



